^32 Verhandlungen. Nr. 8 



Von den vorhandenen Krystallen zeigen fast alle auf denHemi- 

 pyramiden, die charakteristische, weiter unten zu besprechende 

 Störungserscheinung, die nur bei denen aus reiner Lösung von 

 einem ersten Anschüsse mit kurzer nachfolgender Pflege stammenden, 

 ganz zu fehlen scheint. Die Prismenflächen zeigen nur solche Unregel- 

 mässigkeiten, wie sie bei grossen Krystallen (ein Individuum z. ß. wiegt 

 über 232 Gramm) überhaupt vorkommen, und welche hauptsächlich 

 in der Unterbrechung der Continuität der Flächen bestehen, die sich 

 aber wieder verwachsen und so Veranlassung zur Bildung von mit- 

 unter prächtigen Flüssigkeitseinschlüssen geben. Auch atmosphärische 

 Luft erfüllt einige dieser Hohlräume, was leicht erklärbar ist, denn 

 bei dem Öfter nothwendig werdenden Herausnehmen der Pfleglinge, 

 um die Mutterlauge von ausgefallenen kleinen Kryställchen zu trennen 

 oder zu filtriren, müssen sie abgetrocknet werden, wobei selbstver- 

 ständlich an Stelle der Flüssigkeit Luft in die Hohlräume tritt, die 

 namentlich an den Unterseiten beim Wiedereinlegen zurückgehalten 

 und bei kleineren Dimensionen der Vertiefungen bald umschlossen 

 wird. Solche Lufteinschlüsse von bedeutendem Umfange lassen sich 

 übrigens bei einiger Vorsicht auch unschwer absichtlich erzielen. Bei 

 Krystallen aus reinen Lösungen hingegen treten solche Unter- 

 brechungen in der Gleichförmigkeit der Flächen bei den Prismen gar 

 nicht, dafür in so starkem Masse bei den Pyramiden auf, dass bei 

 diesen bei fortschreitendem Wachsthume bald von einer zusammen- 

 hängenden Fläche nicht mehr die Rede sein kann. 



Bei Krystallen, die in einer etwas boraxhältigen Mutterlauge 

 fortwachsen, werden auf den Pyramidenflächen kegelförmige Erhöhungen 

 wahrnehmbar, die im grossen Ganzen eine gewisse Gleichförmigkeit 

 besitzen und -in ihrer Ausbildung hauptsächlich durch ihre relative 

 Lage auf der Fläche etwas abgeändert werden. Meist sind die Kegel 

 äusserst flach, besitzen eine breite Basis und die Erhöhung der Spitze 

 von der Ebene der Pyramidenfläche berägt bei vielen nur Hundertstel 

 eines Millimeters. Häufig sind mehrere solcher Kegel auf einer Fläche 

 vorhanden, die sich dann an der Basis in der Ausbildung hindern, 

 wodurch diese polygonale Umrisse erhält. Mit dem fortschreitenden 

 Wachsthume des Krystalles nehmen sie an Höhe und Breite, wenn 

 nicht durch andere gehindert, zu. Zwischen Spitze und Basis liegt 

 ein System concentrisch angeordneter Absätze oder Stufen, wovon 

 die erste um die Spitze gelagerte von dieser in den meisten Fällen 

 ziemlich entfernt ist, auf welchem Zwischenräume die Mantelfläche 

 fast immer regelmässig entwickelt erscheint. Die grössten Kegel 

 erheben sich etwas über 1 Millimeter über die Basis, letztere erreicht 

 mehrere Centimeter Durchmesser. Bald verflachen sie regelmässig, 

 bald bildet die letzte Stufe einen starken Absatz, oder erheben sich 

 diese wulstförmig u. s. w. Wo die Spitze nahe einer Kante liegt, 

 werden die sie umgebenden Stufen an dieser abgeschnitten und sie 

 selbst unregelmässig. Die Kante zwischen zwei Flächen der herrschenden 

 Ilemipyramide erhöht sich in einem solchen Falle in der Mitte, wo- 

 durch sie eine convexe Krümmung in der durch sie gehenden Hori- 

 zon talebene erhält. 



